m 
Stenen i groft pulver, olika länge glödgad 
ofver en Argands-spritlampa j gaf olika forlusterj 
som vid två timmars fortsatt glödgning stadna* 
de vid 12,212 procent. StenpulVret antog der* 
vid grå färgj liärrÖrandé från tnanganoxidulens 
högre syrsättningi så att Onl det upptagna sjret 
Beräknades I skulle förliisteii vara något högre» 
Att denna förltist liufvudsakligen testod i kol^ 
.sjregaz^ visades deraf^ att om stenpulvi^et öf- 
Vergjutes med en syra öcli den Utvecklade ga» 
zen ledes uti kalkvatten ^ grumlas detta ganska 
mycket Ocli kolsyrad kalk fällöS^ 
För att finna om hela glödgningsforlusteti 
bestöd endast af kolsyra ^ afvägdes väl torkade 
och finrifiie^jO-^Ö grammerj Soni efterhand la- 
des i en ni ed lika delar Vatten titspädd sälpe* 
tersyra^ hvats vigt $ åf vensom glaskärlets i var no** 
ga bekant i öcli h varifrån intet annat an kölsy- 
regazeit kunde förloras* Efter afstahnad gaziit- 
veckling> utjagades det sista genom några secun- 
ders hastig tipp värmnhig, hvarefter kärlet ge-^ 
nast afkyldes i kalt vatten. Förlusten Var 0,286 
gré eller i 1,368 proceiit, livilkä afdragne från 
12^212 procents förlust i glödgning, tillkänna* 
gifva en vattenhalt af blott o,844 procent* 
i:sta Analysen. ^2.75 grammer af fossilet^ 
som varit glÖdgadt, digererades i täppt flaska med 
saltsyra* Värme och syrsatt saltsyregaz ut veck ^ 
lades der vidé SteUen blef fullständigt decompo-^ 
herad och lemnade 1,182 gr* ren kiséljordi 
Det störa öfverskottet af saltsyra i sölutiq^ 
ilen mättades sä länge med caustik ammoniak 
illl dess en brun jernoxid nedföll * söm lemna*ä 
de vätskan färglös* Solutionen gjordes ganska 
avagt syrlig med litet salpetersyra ^ som ick^ 
